122 A. W. Stelzner, Ueber Franckeit, ein neues Erz aus Bolivia. 



hatte erkennen lassen, dass dem Silber ein Antheil an der 

 Constitution des Minerals nicht zuerkannt zu werden ver- 

 mochte. Da jedoch die Uicteria im Grubendistricte von Animas 

 trotzdem als ein Silbererz angesehen wird, so ersuchte ich 

 Herrn Dr. Kollbeck, den Silbergehalt von Brocken der drei 

 oben beschriebenen Stücke im metallurgischen Laboratorium 

 der königl. Bergakademie bestimmen zu wollen. Auf Grund 

 der von dem Genannten mit dankenswerther Bereitwilligkeit 

 ausgeführten Proben bin ich im Stande, noch Folgendes an- 

 geben zu können. 



Uicteria von der Yeta del Cuandro (Freiberger, analysir- 



tes Stück) enthält 0,857 % Ag; 

 Uicteria von der Grube San Juan (Kügelchen des Posener 



Stückes) enthält 1,04% Ag; 

 Uicteria von derselben Grube (reinste Bröckchen des Bres- 

 lauer Stückes) enthält 1,037 % Ag. 



Dagegen ergab die Probe eines Gemenges von Uicteria und 

 Wurtzit, welches von dem letztgenannten Stücke abgeschlagen 

 worden war, 0,99 % Ag, und diejenige möglichst reinen 

 Wurtzits von demselben Stücke 0,10 % Ag. 



Es ergiebt sich daher, dass der Silbergehalt, welchen die 

 Bergleute von Chocaya der Uicteria zuschreiben, ein sehr 

 schwankender ist und aller Wahrscheinlichkeit nach von der 

 obengenannten polvorilla oder von anderen Silbererzen her- 

 rührt, die mit der Uicteria so innig verwachsen sind, dass sie 

 sich, namentlich bei der bergmännischen Handscheidung grosser 

 Massen, von derselben nicht abtrennen lassen. 



Es bleibt jetzt noch die Beantwortung der Frage übrig, 

 ob die Uicteria ein schon bekanntes oder ein neues Mineral ist. 



In Bezug hierauf muss zugegeben werden, dass sie nicht 

 nur in ihren morphologischen und physikalischen Eigenschaften, 

 sondern auch rücksichtlich ihrer qualitativen Zusammensetzung 

 auf das Lebhafteste an den Plumbostannit, der sich auf den 

 Gängen von Moho findet und daselbst von Zinnerz, Zink- 

 blende und Quarz begleitet wird, erinnert, denn Raimondi hat 

 von diesem peruanischen Erze folgende Charakteristik gegeben : 

 Derb, von körniger ins Schuppige übergehender Structur. 

 Dunkelgrau. Schwacher Metallglanz. Fettig anzufühlen wie 

 Graphit. Nicht sehr spröde, eher etwas ductil ; unter Hammer- 



